576 



Verhandlungen. 



Nr. 17 



Wie ich aus den Aufnahmen der k. k. geologischen Reichs anstalt ent- 

 nehme, müssen dieselben der Zone der krystallinischen Schiefer zugerechnet 

 werden. Sie sind local vielfach gewunden, und dieselbe Kraft, welche diese 

 Erscheinung hervorbrachte, mag auch die Spaltenbildungen in ihnen veranlasst 

 haben, die jetzt mit Quarz meist derb ausgefüllt sind. 



In diesen Quarzlagern kommt nun der Kupferkies, das Object unseres 

 Abbaues eingesprengt vor, nur untergeordnet von Schwefelkies und Kalkspath 

 begleitet. 



Der Kupferkies nimmt jedoch local so überhand, dass er die Klüfte aus- 

 füllt, die bisher in einer Mächtigkeit von einigen Schuhen schon mehrseits 

 aufgeschlossen wurden. 



Die bisherigen Beobachtungen in diesem jungen Bergbaue constatiren 

 bereits, dass der schwarze graphitische Schiefer einen veredelnden Einfluss auf 

 die Lagerstätten, deren es viele gibt, ausübt. 



Eine Skizze von einem Feldorte gegen 

 West dürfte geeignet sein, ein Bild von dem 

 Vorkommen zu geben 



a) Keiner Kupferkies, 



b) Quarz mit Kupferkieseinsprengung. 

 Die dazwischen liegenden Lamellen 



sind mit Kupferkiesschnürchen imprägnirt. 



Die aus der Grube geförderten Erze 

 werden über Tage ausgehalten und theilen 

 sich in drei Sorten und Pochgänge, deren 



iX 4& f 



Zusammensetzung folgende ist 



I 



Kupfer 23-97 



Eisen 3010 



Kalkerde 1 23 



Magnesia 0-71 



Schwefel 27-34 



Kohlensäure • . . 1-77 



unlöslicher Rückstand .... 14-30 



S 



II 

 1639 

 29-12 



2-00 

 1-20 



27-90 

 2'81 



21-40 



t e: 

 III 



1219 



20 34 

 5-97 

 3-29 



1633 

 8-31 



32-93 



Pochgänge 



2-18 

 13-49 



6-68 



4-93 



5 69 

 10-66 

 3346 



Summe 99-42 



100-92 



99-36 99-09 



Sämmtliche Analysen wurden von mir im Laboratorium der geologischen 

 Reichsanstalt ausgeführt. 



Was die Zugutebringung der Kupfererze anbelangt, erlaube ich zu be- 

 merken, dass die Gewerkschaft die Absicht hat im Extractionswege und durch 

 Fällung mittelst Eisen oder auf galvauoplastischem Wege nach der von 

 Bergrath Pater a angegebenen Methode das Kupfer Zugewinnen. Die ersten 

 Versuche, welche zu diesem Zwecke im Probirgaden des Herrn Pater a 

 stattfanden, lieferten ein äusserst gelungenes Resultat, und ich erlaube mir 

 dieselben gedrängt zu erwähnen. 



Die Röstuug zum Zwecke der Ueberführung des Schwefelkupfers in 

 schwefelsaures Kupferoxyd wurde in einer kühl gehaltenen Muffel und Ein- 

 leiten von Wasserdampf vorgenommen, zu dessen Erzeugung im Grossen bloss 

 die Anlage eines kleinen Kessels nothwendig wäre. 



Die Auslaugung geschah mittelst sehr schwach angesäuerten, kalten Was- 

 sers, und wurde die Fällung mittelst Eisen vorgenommen. Die Ausbringung 

 stellte sich mit 7 18 pCt. Kupfer. Nach nochmaliger Röstung ergab die Aus- 



